BEW1RKTEN FORMVERAND. 17 



mehr krystallinisches Gefuge, ist eine Volumenvergrosserung verbunden, die 

 sich in einer Auftreibung der ausseren Flachen der Stabe, nach Reaumur's 

 Beobachtung, auch in einer Verlangerung derselben, zu erkennen giebt. Das 

 specifische Gewicht zeigt sich vermindert. Rinman fand das eigenthumliche 

 Gewicht von weichem, zur Camentstahlfabrication bestimmten Eisen 7,69B und 

 das des daraus gebrannten Stahls 7,255 *> Lewis bestimmte das eigen- 

 thumliche Gewicht einer zur Stahlfabrication angewandten Stabeisensorte zu 

 7,795, und das specifische Gewicht des daraus gebrannten Stahls zu 7,618 2 > 

 Ich untersuchte das eigenthumliche Gewicht des Stabeisens, welches zu 

 Akerby in Schweden i. J. 1807 zur Camentstahlfabrication verwandt wurde, 

 so wie das specifische Gewicht des daraus dargestellten rohen, noch nicht 

 ausgereckten 3) Camentstahls, und fand das erstere im Mittel von mehreren 

 Wagungen 7,7604 und das letztere 7,7118. 





Camentation 



. 22. 



Camentation des Kupfers mit Zink. 



Der unachte , oder sogenannte Lyoner Golddrath wird durch eine Camen- 

 tation von Kupfer mit Zink bereitet , indem man die Dampfe des letzteren in 

 gliihende Kupferstangen eindringen lasst. Auch bei der Fabrication des Mes 

 sings nach dem alteren Verfahren mit Galmei, erfolgt zuersl 

 des glahenden Kupfers mit Zinkdampfen , worauf dann die ciimentirte Masse 

 in Fluss kommt. Durch diese Camentation des Kupfers mit Zink erle.det dm 

 Strnctur des ersleren eine auffallende Veranderung, indem der hak.ge Bruch 

 des Rothkupfers, in das krystallinisch-feinkornige Gefuge des Gelokupfer, sich 

 verwandelt. Das Innere desselben stelit sich , unter der Loupe betracb et, 

 als eine Zusammenhaufung sehr kieiner Krystalle dar, die hin und w.eder 



1) Geschichte des Eisens. tibers. von Karsten. I. S. 223. 



2, Kars.en's Handbuch der Eisenhmtenkunde. 3. *M^' 



grossere 



7IZr^m^ «*w«« wird, * das Stabeisen woraas er g e- 

 ann Tordeu 8 K L a a fand das eigentb-cbe Ge^t des ausgerecK 



brannt »*«■»'»" - ~ - d angeg ebene specifische Ge 



Camentstahls 7,767, wogegen das Matenaleisen oas g * ; . g 223) 



w icht von 7,698 batte. (Geschichte des Eisen, Ibers. v. Karsten. I. S.M*) 



Phys. Classe. V1L 



